7 o JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CH1MIE 



augmentation provenoit manifeftemcnr de ia fole du fourneau qui etoic 

 en mauvais etat, parce qu'il fervoit depuis trop long-tems; aulli a-t-on 

 rrouve des fragmens de briques empates dans la fcorie. 



II faut remarquer encore ici , qu'apies les deux premieres proje&ions 

 de maiiCTanefe , le metal e'toit plus affine que dans I'experience precedente, 

 fetite au moycn de l'oxide du cuivie, & prife a la meme epoque , ce qui 

 tient manifeftement a ce que l'oxigene le fepare plus vite du mangancfe , 

 & fe porte plus vite fur i'etain de l'alliage , qu'il ne le faic avec l'oxide 

 de cuivre. Mais il eft aife de concevoir que la diffictrlte de fe procurer de 

 grandes quantites d'oxide de mangancfe d'excellente qnalite, & l'encom- 

 bremenr que fon addition exige , ainfi que la niafle de fcories qu'il forme, 

 font autant de confederations qui s'oppofent a ce qu'on pretere l'oxide 

 natif de mangancfe a l'oxide artificiel du metal des cloches. 



Une feconde remarque faite dans les deux experiences decrires ici , 

 ainfi que dans tous les effais en petit, c'eft que I'affinage du metal n'a 

 pas lieu imme'diatement apres l'addition de l'oxide de mangancfe ou de 

 cuivie ; il ne s'opere que par le terns, & en tenant le metal en fufion 

 pendant quelques heures, apres faction de l'oxide ajoute. 



D'apres routes ces confiderations, & fur-tout d'apres le refultat des 



'-•experiences qui les out fait nairre, voici le procede qui peut etre 



pratique avec fucccs & avec economie, fcit pour affiner le metal de 



cloches, de maniere a le rendre, fans addition de cuivre } propre a coulet 



des canons , foit pour en retirer le cuivre pur. 



Procede propofe. 



On placera dans un fourneau \ reverbere fimple , fans foufflet , &C dont 

 Ia fole ou le fond fera prefque plat , le metal de cloches , cafle en 

 morceaux , on le fera entrer en fufion , on le couvrira fur le champ du 

 cinquicme ou du quart de fon poids de fcories de cuivre , de battitures de 

 ce metal , ou de meral de cloches , deja oxide ou calcine , (1 Ton n'a pas 

 de fcories ou de battitures , ou enfin d'oxide de manganefe. Dans le cas 

 ou les trois premieres maticres manqueroient , il faut que ces divers 

 intermedes (oient en poudre ou en fragmens tres-petits. Auffi-tot que cette 

 addition fera faire,on braiTera fortement & rapidement, pendant huit ou 

 dix minutes , toute la maile , afin que le metal en bain foit en contact , par 

 un plus grand nombre de points , avec la matiere ajoutee, qui le recouvre. 

 Apres ce braiTage,on refermera le fourneau: on 1'ouvrira trois quarts- 

 d'heure apres, pour retirer un elTai du metal. Si cec effai fige a deja 

 change de couleur, & s'eft rapproche de 1'etat du cuivre , ou a deja fubi 

 un affinage bien fenfible, on n'ajoutera plus rien, & la fuite de I'affinage 

 aura lieu par la feule fufion; fi au contraire le metal n'eft point encore 

 change de nature , on fera une feconde addition de fcories a la quantite 

 de moitie de la premiere j on braflera comme la premiere fois , J:ob 



